Δ d = (T5–T4)/T2, medida nas três amostras pelo método referido no apêndice 2 do presente anexo, não deve exceder 0,020 (Δ dm ≤ 0,020). 2.3. Resistência a detergentes e a hidrocarbonetos 2.3.1. Resistência a detergentes A face exterior de três amostras (lentes ou amostras de material) é aquecida a 50 °C ± 5 °C e, em seguida, imersa, durante cinco minutos, numa mistura mantida a 23 °C ± 5 °C e composta por 99 partes de água destilada (contendo, no máximo, 0,02 % de impurezas) e uma parte de sulfonato de alquilarilo. No final do ensaio, as amostras são secas a 50 °C ± 5 °C, limpando-se a sua superfície com um pano humedecido. 2.3.2. Resistência a hidrocarbonetos A face exterior de cada uma destas três amostras é então friccionada ligeiramente, durante um minuto, com um pano de algodão embebido numa mistura composta de 70 % de n-heptano e 30 % de tolueno (percentagens volumétricas), deixando-se por fim secar ao ar livre. 2.3.3. Resultados Executados sucessivamente os dois ensaios acima referidos, o valor médio da variação na transmissão Δ t = (T2–T3)/T2, medido nas três amostras pelo método descrito no apêndice 2 do presente anexo, não deve exceder 0,010 (Δ tm ≤ 0,010). 2.4. Resistência à deterioração mecânica 2.4.1. Método de deterioração mecânica A face exterior de três novas amostras (lentes) é submetida ao ensaio uniforme de deterioração mecânica, pelo método referido no apêndice 3 do presente anexo. 2.4.2. Resultados No final deste ensaio, as variações: da transmissão: Δ t = (T2–T3)/T2, e da difusão: Δ t = (T5–T4)/T2, são medidas, segundo o método referido no apêndice 2, sobre a área especificada no n.o 3.2.4.1.1 do presente regulamento. Os valores médios relativos às três amostras devem ser: Δ tm ≤ 0,100; Δ dm ≤ 0,050. 2.5. Ensaio da aderência de revestimentos, se aplicável. 2.5.1. Preparação da amostra